256 ÅNGSTRÖM, DIE HYSTERESIS-KURVEN BEI EISEN UND STAHL. 



Hysteresiskurven genauer messen will, ist eine photographische 

 Aufnahme sehr vorteilhaft. Ich stelle die photographische Ka- 

 mera so auf, dass die Bilder ungefähr in halber Grösse auf- 

 genommen werden. In 10 — 20 Sekunden ist ein gutes Bild zu 

 erhalten, dem nach Hervorrufung und Fixirung durch einen 

 Projektionsapparat eine beliebige Vergrösserung gegeben werden 

 kann. Die hier unten mitgeteilten Figuren sind direkte Zeich- 

 nungen nach den in dieser Weise hergestellten photographischen 

 Aufnahmen. 



4. Als Stromquelle habe ich für den sehr langsamen Mag- 

 netisirungscyklus (die statische Hysteresiskurve) eine Akkumu- 

 latorenbatterie gebraucht und durch Einführung von Flüssigkeits- 

 widerständen und Kommutiren die Stromstärke, bez. die mag- 

 netisirende Kraft zwischen gewünschten Grenzen verändert. 

 Wechselstrom wurde von einer kleinen SiEMENS'schen Wechsel- 

 strommaschine (von DucRETET in Paris) für Handkraft geliefert 

 und konnte die Wechselzahl zwischen c. 20 und 60 Wechslungen 

 per Sek. verändert werden. Hier sollen nur einige Beispiele 

 dieser Versuche angeführt werden. Später hoffe ich zu einer 

 ausführlicheren Behandlung und Ausmessung der Resultate zu- 

 rückkommen zu können. 



Fig. 4—8 sind Reproduktionen einiger der photographischen 

 Bilder, die mit der zweiten Anordnung erhalten wurden. Die 

 mit A^ B, C und D bezeichneten Fig. beziehen sich auf ver- 

 schiedene Eisenproben von im Folgenden näher angegebener 

 Beschaffenheit. 

 A. Stab, Länge 10 cm, Durchmesser 0,3 cm, Kohlegehalt 0,2 ^, 



ausgeglüht, von Bofors in Schweden. 

 ß. Stab, Länge 10 cm, Durchmesser 0,3 cm, Kohlegehalt 0,8 ^, 

 gehärtet, von Bofors in Schweden. 



C. Bündel von ausgeglühten sehr weichen Eisendrähten, Länge 



10 cm, Durchmesser jedes Drahtes 0,082 cm. 



D. Ganz ähnliches Bündel, von einem Messingrohr umgeben. 



Äusserer Durchmesser des Rohres 0,48 cm, innerer 0,30 

 cm. 



